371 



Gewicht == 3,2 und für die Analyse die Zahlen: SiO, = 50: 

 FeO = 40,5; CaO = 1.5; Na.,0 = 5; H,0 — 3: welche also, 

 vom Kalk und Natron abgesehen, den unsrigen sehr viel näher 

 stehen. 



B. Blauer Faserquarz. 



Unter den im Obigen beschriebenen Stücken fand ich nun ■ 

 eines, welches in allen übrigen äusseren Charakteren vollständig 

 mit jenen übereinstimmte, aber merkwürdigerweise statt einer 

 braunen eine dunkelgrünlich-blaue Fasermasse zeigte, welche nur 

 stellenweise in's Bräunliche überging. Die übrigens dunkelbraunen 

 Saalbänder gleicher Masse wie oben hatten eine Dicke von 0,2 

 — 0,6 Ctm. und einen Abstand von 5,5 Ctm. Auch hier traf man 

 nur selten Asbest-artig lockere Faserpartien, während die übrige 

 Masse noch compacter war und sich daher auch schwieriger den 

 Fasern parallel spalten Hess. Die Fasern selbst sind massig ge- 

 krümmt und zeigen eine Neigung gegen die Grenzflächen von 

 48-60° und 120-132°. 



Das vorliegende Mineral gibt keinen Strich, hat eine H, 

 = 7—8 und ein spec. Gew. b. 15° == 2,69. 



Auf der Oberfläche ist der Seidenglanz fast völlig in Fett- 

 glanz übergegangen, auch fehlt der früher erwähnte bewegliche 

 Lichtschein. In dünnen Bruchstücken ist es kantendurchscheinend. 



Vor dem Löthrohr zeigt es sich stellenweise und an Spitzen 

 oder Kanten zu einem schwärzlichen Glase schwer schmelzbar 

 und bietet zugleich eine deutliche Natron-Färbung der Flamme. 

 Im Röhrchen erscheint kein Wasser; das bläulich- weisse Pulver 

 in grösseren Massen geglüht wird schön rosenroth. Phosphor- 

 salz weist nur Eisen und Kieselsäure nach; Borax gibt die Eisen- 

 oxydul-Perle. 



Mit Salzsäure und Königswasser wird auch bei längerer 

 Behandlung grösserer Stückchen keine wesentliche Veränderung, 

 am allerwenigsten aber eine Extraction des färbenden Körpers 

 bewirkt. Das sehr feine Pulver wird durch beide Säuren äus- 

 serst langsam unter Abscheidung von flockiger Kieselsäure an- 

 gegriffen. Immerhin war es auf diesem Wege unter gleichzei- 

 tiger Anwendung des Kohlensäure-Stromes möglich, nachzuweisen, 

 dass fast alles Eisen als Oxydul, nur sehr wenig als Oxyd gegen- 

 wärtig sei. 



24* 



